F. Rinne, Beiträge znr Kenntnis des Feinbaus der Kristalle. 105 



Systeme, noch eine sehr große Ähnlichkeit in den goniometri- 



schen Werten. Dahin rechnen z. B. so verschiedene Stoffe, 



wie sie in folgender Tabelle vereinigt sind. 



1. Magnesium typ us. 



a : c (0001 : 1011) 



Magnesium Mg 1 : 1,6391 62° 9' 



Beryllium Be ' . 1:1,5802 61 17 



Cadmium Cd . . . 1:1,6554 62 23 



Iridosmium (Ir, Os) 1 : 1,6288 62 



Graphit 1 : 1,63 62 



Zinkoxyd Zn O 1 : 1,6219 61 54 



Berylliumoxyd BeO 1:1,6305 62 2 



Würtzit ZnS 1:1,6006 61 35 



Greenockit CdS 1:1,6218 61 54 



Magnetkies FeS , . 1:1,6502 62 19 



Covellin CuS 1:1,5888 61 24 



Arsennickel Ni As .. . . 1:1,6389 62 9 



Antimonnickel NiSb 1:1,7220 63 18 



Jodsilber AgJ ". 1:1,6392 62 9 



Eis H 2 1:1,617 61 50 



Tridymit (über 130°) Si 2 1 : 1,6530 62 21 



Jodcadmium CdJ 2 1:1,5940 61 29 



Bleijodid PbJ, 1:1,6758 62 40 



Karborund CSi 1:1,6324 62 3 



Kupferglanz (pseudohexagonal) Cu 2 S . . . 1 : 1,6707 62 36 



Chrysoberyll (pseudohexagonal) BeO . A1 2 3 1:1,6231 61 55 



2. Arsen typ us. 



a : c (1011) : (Olli) (0001) : (2243) 



Arsen As ........ 1:1,4025 94° 5' 61° 52' 



Antimon Sb 1 : 1,3236 92 53 60 27 



Wismut Bi . . . . . . . . 1 : 1,3035 92 20 60 5 



Tellur Te 1 : 1.3298 93 3 60 35 



Selen Se ........ . ähnlich Te 



Schwefel S 1 : 1,5245 97 42 63 48 



Zink Zn . . . 1:1,3564 93 46 61 4 



Millerit NiS 1:1.3108 92 32 60 13 



Eisenglanz Fe 2 3 . .... 1:1,3656 94 61 13 



Titanoxyd Ti 2 3 . . . . . 1:1,3167 92 42 60 20 



Korund A1 2 3 1:1,3633 93 56 61 11 



Chromoxyd Cr 2 8 1 : 1,3688 94 5 61 17 



Brucit Mg(OH) 2 ..... 1:1,5208 97 38 63 45 



Pyrochroit Mn(OH) 2 . . . 1:1,3999 94 52 61 49 



3. Quarztypus. 



a : c (1011) : (Olli) (0001) : (4043) 



Quarz Si0 2 1:1,0999 85° 45' 60° 26' 



Zinnober Hg S ..... . 1:1,1453 87 23 59 26 



